— 839 — 



Bornemann (') ha cercato di completare il diagramma di Baikow uti- 

 lizzando alcune esperienze di Hiorns ( 2 ) ; ma questi ha determinato solo i 

 punti iniziali di solidificazione delle leghe, in maniera che anche il diagramma 

 che dà il Bornemann presenta le stesse incertezze di quello del Baikow. 



Abbiamo perciò determinate le curve di raffreddamento di alcune leghe 

 per colmare queste lacune. 



Le esperienze in queste leghe binarie, come pure in tutte le ternarie 

 di cui parleremo in seguito, sono state sempre fatte allo stesso modo. Si 

 pesava sempre uno stesso peso, 50 grammi, di miscuglio dei metalli, e 

 questo veniva fuso in crogiuolo di porcellana sotto un abbondante strato 

 di carbone per evitare ogni ossidazione. L'operazione si faceva in un forno 

 elettrico a resistenza di nichel. Per la lettura delle temperature sul galva- 

 nometro Siemens, si adoperò una pinza termoelettrica Pt , Pt Rh di 0.2 mm. 

 di diametro, i capi liberi della quale erano tenuti nel ghiaccio. Le letture 

 si facevano di 15 in 15 secondi. 



Le indicazioni del galvanometro sono state corrette determinando i punti 

 di fusione di Cu (1084°), Ag(961°), Sb(630°), Bi(269°). 



I metalli adoperati erano della casa Eahlbaum. 



Riportiamo qui i risultati delle nostre esperienze: 





d'ordine 

 le leghe 



Composizione 

 in per cento 

 in peso 



Temp. di 

 inizio di 

 solidifica- 



Temp. di 

 arresto 



Tempi di 

 fermata 







55 -o 



Cu 



Sb 



zione 



eutettico 



eutettica 







12 



6,14 



93,86 



577° 



528° 



150" 







13 



3,07 



96,93 



596 



528 



100 







14 



1,54 



98,46 



604 



526 



60 





d'ordine 

 le leghe 



Composizione 

 in per cento 

 in peso 



Temp. di 

 inizio di 

 solidifica- 



Tempar. 

 della fine 



della 

 solidifi- 

 cazione 



Temp. di 

 arresto 



Tempi di 

 fermata 



Temp. di 

 trasfor- 



SS"! 



Cu 



Sb 



zione 



eutettico 



eutettica 



mazione 



Ua 



62 



38 



670° 



664° 







405° 



15 



66 



34 



640 



630° 







400 



16 



68 



32 



630 









420 



17 



80 



20 



830 





620° 



140" 



420 



18 



90 



10 



993 





622 



80 



420 



19 



94 



6 



1010 





622 



40 





O Metall. 6 327 (1909). 



( 2 ) J. Soc. Chem. Ind. 25 616 (1906). 



